SUR LES KAOLINS. 29I 



porcelaine uniquement composée d'alumine extraite de l'alun, de 

 silice précipitée de sa dissolution alcaline , de chaux pure et de po- 

 tasse. On va voir qu'à mesure que le mélange se compose d'un plus 

 grand nombre d'éléments pre'parés artificiellement , la pâte s'ë- 

 loigne d'autant, par toutes ses propriétés, de la vraie pâte de por- 

 celaine. 



S IV. ■ 



Je commence par les substitutions les plus simples, prises dans 

 des matériaux naturels, et qui ont donné des résultats auxquels on 

 pouvait s'attendre. 



1" Pâte de porcelaine dans laquelle le marbre blanc , ne renfer- 

 mant que du carbonate de chaux sans silice ni magnésie, a été substi- 

 tué à la craie. 



Cette pâte n'a présenté, ni dans son emploi, c'est-à-dire au fa- 

 <;onnage, ni après la cuisson, aucune différence d'avec la pâte nor- 

 male. Ainsi la craie, malgré qu'elle n'ait pas la pureté du marbre, 

 malgré qu'elle ait un tout autre mode d'agrégation , pourrait être 

 remplacée dans la pâte de Sèvres par du marbre blanc. 



2° Le silex pyromaque remplaçant le quarz du sable d'Aumont. 



Ce remplacement ne paraît avoir apporté aucune différence ni dans 

 l'emploi de la pâte, ni dans les qualités de la porcelaine. 



3° J'ai voulu ensuite faire une pâte de porcelaine composée des 

 matières élémentaires qui la constituent, obtenues par des prépara- 

 tions chimiques, et mêlées ensuite dans des proportions exactement 

 les mêmes que dans la porcelaine de Sèvres. 



J'ai donc fait, suivant les règles de l'art, une pâte composée comme 

 il suit : 



Archives du Ml'Slum, tomp^ II. •'' 



